SÉANCE DU 29 JUILLET 1912. 349 



goliére, el ensuite tournés; en partie coulés par un système spécial basé sur le 

 principe de la coulée en source, el qui ne présentait pas les inconvénients que m'au- 

 raient donnés dans ce cas les méthodes par aspiration. En effet mes barreaux, qui 

 avaient 2"""', 5 à 3'"''\5 de diamètre et 8*^" à 10''™ de long, examinés aux deux extrémités 

 au microscope, ont montré une constitution tout à fait semblable. Les pourcentages 

 ont été tous déterminés par l'analyse en dosant le cuivre. 



Mesures électriques. — Celles de résistance ont été faites à 0° el à 100°, celles de 

 force électroraotrice entre 0° el -1- 100" et entre o" et — 78° : les valeurs obtenues me 

 permettaient de déduire les coeflîcienls du pouvoir thermo-électrique d'après fa 



formule linéaire -7- =: .\ -\- H/; ces mesures ont été rapportées au plomb. 



Je donne ici les résultats des mesures faites sur des alliages recuits pendant 

 36 heures à une trentaine de degrés environ au-dessous du point de transformation le 

 plus bas pour ceux de à 45 à 100 pour 100 (en volume) île zinc, el à environ 65o° pour 

 les autres. 



Coefficient Pouvoir tliornio-électrique 



A. n. 



-t-2,35o +o,oi38 



-1-0,707 -ho,oioi 



-t-o,Go8 4-o,oo8i 



-1-0,710 -i-o,oo56 



-1-0,740 -t-o,oo5o 



-1-0,702 -i-o,oo39 



-1-0,602 -1-0,0059 



-1-0,699 -1-0,0069 



-1-0,602 -1-0,0059 



-1-0,249 -1-0,0060 



-1-0,476 -i-o,oo44 



-1-0,490 -1-0,0062 



-t-0,539 -1-0,0073 



— 0,062 -i-o,oo4o 



— 1,082 -1-0,0079 



-1-0,639 -1-0,0220 



-1-3, 33o -1-0,0245 



H-2, 195 +o,oi36 



-+-1,407 4-0,0097 



4-1,821 4-0,0113 



4-4,716 4-0,0175 



4-4,279 4-o,oi54 



4-4,288 4-0,0172 



4-3,22 4-0,0169 



4-2,609 4-o,oi49 



J'ai obtenu la première partie de la courbe de conduclivité sensiblenuent 



